140 
Besprechungen. 
Existenzbedingungen der Modifikationen des Kohlenstoffs, über die 
wir uns ebenfalls noch vielfach sehr im unklaren befinden. 
Über das Gleichgewicht a m o r p h e K o h 1 e — Graphit 
läßt sich leider nach unseren heutigen Kenntnissen nichts Näheres j 
feststellen. Daß Graphit die bei den höchsten Temperaturen stabilste , 
Modifikation des Kohlenstoffs ist, ist bekannt. Es ist aber wohl 
leichter Graphit aus Kohlenstoffvei’bindungen abzuscheiden, als 
amorphen Kohlenstoff’ in Graphit nmzu wandeln. Diese Verbindungen 
müssen aber sehr einfach sein, wie die Karbide, da bei höheren 
organischen Substanzen stets die Gefahr einer Bildung schwer 
sich weiter umwandelnder, unter dem Namen „amorpher KohlenstofT' 
zusammengefaßter, sehr Sauerstoff’- und wasserstoffarmer Komplexe 
besteht. Tatsächlich ist auch schon häufig Graphit aus Karbiden 
oder ähnlichen Verbindungen abgeschieden worden, und zwar bei 
verhältnismäßig niedriger Temperatur. Sehr unsicher ist es, ob 
Diamant direkt in Graphit übergeht. 
Interessanter, aber kaum besser geklärt ist das Gleich- 
gewicht Diamant — Graphit vom Standpunkt der Diamanten- 
bildung aus betrachtet. Verf. geht hier aus von den Untersuchungen 
von Baur, Sichling und Schenker (N. Jahrb. f. Min. etc. 1916. 
II. -145-), gelangt jedoch zu der Ansicht, daß man entweder die 
Hypothese von Back ganz fallen lassen oder oft eine darnach 
metastabile Bildung des Diamants annehmen müsse, wobei er sich 
für das letztere entscheidet. Versuche, Graphit oder amorphe 
Kohle unter hohem Druck und hoher Temperatur in Diamant um- 
zuwandeln, scheinen ihm aussichtslos, etwas günstiger wären die 
Versuche zur Abscheidung von Diamanten aus Gasen. Bei der V 
Bildung von Diamant in Schmelzflüssen wird festgestellt, daß die I 
Schmelzen stets Elemente enthalten, die zu einer Karbidbildung 
befähigt sind, und daß es scheint, als ob sich bei allen diesen 
Schmelzflüssen zur Lösung von Kohlenstoff (Moissan, v. Has.s- 
LiNGER, Friedländer etc.) Karbide bilden, die entweder noch \ 
weiteren Kohlenstoff’ zu lösen vermögen oder bei tieferer Teni- \ 
peratur in kohlenstoöarmere Verbindungen übergehen. Dies ist i 
für die Entstehung von Diamant wichtiger, als die rasche .Ab- 
kühlung. I 
Diesem ersten mehr referierenden Teil folgt der zweite experi- a 
mentierende, bei dem aber bezüglich der Einzelheiten noch mehr i 
auf die Arbeit selbst verwiesen werden muß, als dort. Die aus- ■ 
geführten Versuche sind folgendermaßen zusammengestellt: i* 
I. Beiträge zur Kenntnis der analytischen Eigenschaften ■ 
der Kohlenstoffinoditikatioiien. j, 
.A. Zur charakteristik vonDiamant. i 
1. Die AVirkung verschiedener Schmelzen auf 
Diamant und Silicium karbid (.Analyse der verschiedenen i 
Materialien; Einwirkung von Kaliumhydroxyd, .Alkalicarbonat, Cyanid, ) 
